## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. V No. 2, Halaman: 115 - 119 Oktober 2020

## PERBANDINGAN SERAT ABAKA ( MUSA TEXTILLIS NEE ) DAN SERAT SABUT KELAPA SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP CAMPURAN BETON
Lina Halim Rachman 1 *,SSN. Banjarsanti, 2 , Yudi Pranoto 3
123, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda Jl. Cipto Mangunkusumo, Samarinda Kalimantan Timur
* E-mail: linahalim0@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan  Serat  Abaka  dan  Serat  Sabut  Kelapa  sebagai  bahan  tambah  dalam  campuran  beton  dengan memanfaatkan  batang pohon pisang  dan  limbah  buah  kelapa  yang  kurang  dimanfaatkan.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk menganalisi pengaruh serat abaka dan serat sabut kelapa terhadap kuat tekan dan kuat lentur beton. Penelitian ini menggunakan bahan tambah Serat Abaka dan Serat Sabut Kelapa dengan kadar 0,4%, 0,5% dan 0,6%. Penelitian ini dimulai dari kajian pustaka, pengadaan material, pengujian material, analisis data, membuat mix design, pembuatan benda uji, pengujian kuat tekan dan kuat lentur serta analisa hasil pengujian. Dari hasil penelitian didapatkan, nilai kuat tekan optimum pada beton Serat Abaka dengan persentase serat 0,5% dengan nilai kuat tekan karakteristik sebesar 26,29 MPa sedangkan pada serat sabut kelapa nilai kuat tekan maksimum dengan  persentase  serat  0,6%  dengan  kuat  tekan  karakteristik  25,07  MPa.  Kuat  lentur  beton  Serat  Abaka maksimum 3,75 MPa, dan pada beton Serat Sabut Kelapa 3,07 MPa.
Kata kunci : Serat abaka, serat sabut kelapa, kuat tekan, kuat lentur.

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  salah  satu  material konstruksi  yang  digunakan  untuk  membuat perkerasan  jalan,  struktur  bangunan,  fondasi, jalan,  jembatan,  struktur  parkiran,  dasar  untuk pagar/gerbang,  dan  semen  dalam  bata  atau tembok blok, drainase dan lain-lain. Berdasarkan  kuat  tekannya  beton  dibagi menjadi  tiga  klasifikasi,  yaitu  beton  normal dengan  kekuatan  tekan  kurang  dari  50  Mpa, beton  kinerja  tinggi  dengan  kekuatan  tekan antara 50 hingga 90 Mpa, beton kinerja sangat tinggi dengan kekuatan tekan lebih dari 90 Mpa (Hani,  2018).  Untuk  mendapatkan  sifat  –  sifat beton  yang  lebih  baik,  banyak  hal  dapat dilakukan.  Mulai  dari  peningkatan  mutu material  beton  sampai  dengan  menambahkan zat  adiktif.  Zat  adiktif  dapat  berupa  cairan maupun serat.
Dalam perkembangannya beton mengalami  perubahan  variasi,  salah  satunya adalah  beton  serat.  Menurut  (Committee, (1982))  yang  dimaksud  dengan  beton  serat adalah  struktur  yang  tersusun  dari  bahan semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  dan sejumlah  kecil  serat  sebagai  bahan  tambah. Penambahan  serat  dalam  proporsi  tertentu kemungkinan  dapat  mempengaruhi  perilaku struktur  beton  secara  keseluruhan  (Zulkifly, 2013).  Dari  berbagai  serat  yang  ada,  penulis memilih  serat  abaka  dan  serat  sabut  kelapa. Kedua serat tersebut digunakan sebagai bahan
tambah  dengan  memanfaatkan  batang  pohon pisang  abaka  dan  limbah  buah  kelapa  yang kurang  dimanfaatkan  yang  diharapkan  dapat memperbaiki sifat beton.
Pisang  Abaka  memiliki  keuntungan  di antara  serat  pisang  pada  umumnya  karena memiliki  karakteristik  mekanik  di  atas  serat pisang  pada  umumnya.  Berbeda  dengan kebanyakan jenis pisang lainnya, Pisang Abaka justru  dimanfaatkan  batangnya.  Pisang  Abaka merupakan salah satu tanaman penghasil serat bukan  kayu  (non  wood)  yang  memiliki  serat panjang.  Serat  abaka  memiliki  kekuatan  tarik dan  kekuatan  lentur  yang  baik  dan  tahan terhadap kebusukan (Hintermann, 2005).
Sabut kelapa merupakan bagian terbesar dari buah kelapa yaitu sekitar 35% dari bobotnya  (Elhusna,  2011).  Dabut  biasanya dibuat sebagai limbah yang hanya ditumpuk di bawah tegakan  tanaman kelapa lalu dibiarkan membusuk atau kering pemanfaatannya paling banyak  hanyalah  untuk  kayu  bakar.  Secara tradisional,  masyarakat  mengolah  sabut  untuk dijadikan  tali  dan  dianyam  menjadi  keset (Putra, 2019). Sabut kelapa merupakan limbah yang mudah didapat pada daerah di sepanjang pesisir  seperti  kebanyakan  wilayah  Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa yang utama di dunia dengan luas perkebunan kelapa  mencapai  3,76  juta  Ha  dan  total produksi  sebanyak  14  milyar  butir  kelapa (Anonim, 2000).
Pada  penelitian  ini  menggunakan panjang serat 2,2 cm dengan persentase 0,4%, 0,5%  dan  0,6%.  Hal  tersebut  mengacu  dari hasil  penelitian  sebelumnya  oleh  (Purnama, 2011) dengan hasil penelitiannya penambahan variasi panjang serat abaka optimum berkisar 2 cm-  2,3  cm  dan  (Utomo,  2011)  dengan  hasil penelitiannya Penambahan kadar serat optimum  yang  menghasilkan  kuat  tekan maksimum untuk panjang serat 10 mm, 20 mm dan  30  mm.  Untuk  panjang  serat  10  mm penambahan  kadar  serat  optimumnya  adalah 0,49%, untuk panjang serat 20 mm penambahan  kadar  serat  optimumnya  adalah 0,5%,  sedangkan  untuk  panjang  serat  30  mm penambahan  kadar  serat  optimumnya  adalah 0,48% dan panjang serat optimum yang dipakai agar mendapatkan kuat tekan yang maksimum untuk variasi penambahan kadar serat 0,25% , 0,5%  ,  0,75%  dan  1%.  Untuk  variasi  serat 0,25%  didapat  panjang  optimumnya  adalah 20,72  mm,  untuk  variasi  serat  0,5%  panjang optimumnya  adalah  26,25  mm,  untuk  variasi serat 0,75% panjang serat optimumnya adalah 29,5  mm  dan  untuk  variasi  serat  1%  panjang optimumnya  adalah  22  mm.  Untuk  kuat tekannya  menunjukkan  bahwa  penambahan serat abaka akan menaikan kuat tekan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium Bahan  Jurusan  Teknik  Sipil  Politeknik  Negeri Samarinda. Metode eksperimen pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mencari perbandingan  bahan  tambah  terhadap  beton menggunakan  serat  abaka  dan  serat  sabut kelapa  dengan  variasi  yang  telah  ditentukan. Kemudian  beton  dengan  bahan  tambah tersebut  akan  diuji  dengan  pengujian  kuat tekan beton dan kuat lentur beton.
Dalam  penyusunan  penelitian  terdapat tahapan  yang  dilakukan  yang  diawali  dengan kajian pustaka, pengadaan material, pengujian material,  perencanaan  campuran  beton (mix design) , perawatan benda uji (curing), pengujian  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  beton, kemudian analisa data.
Standar pengujian kuat tekan beton yang dipakai  adalah  SNI  03-1974-1990.  Berikut merupakan  rumus  yang  digunakan  pada pengujian kuat tekan beton :
fc'= ...............................................................(1)
Keterangan : fc'= Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) P = beban maksimum (kg) A = luas penampang benda uji (cm 2 ) Adapun  rumus  yang  digunakan  untuk pengujian  kuat  lentur  menurut  SNI  4431:2011 adalah sebagai berikut: a.  Untuk  pengujian  dimana  bidang  patah
terletak  di  daerah  pusat  (daerah  1/3  jarak titik perletakan bagian tengah) :
σ1= . . .....................................................(2)
b.  Untuk pengujian dimana patahnya benda uji ada  di  luar  pusat  (daerah  1/3  jarak  titik perletakan bagian tengah), dan jarak antara titik pusat dan titik patah kurang dari 5% dari titik antara titik perletakan:
σ1= . . .....................................................(3)
Keterangan :
σl = kuat lentur benda uji (MPa)
P = beban tertinggi yang terbaca pada mesin uji (pembacaan dalam ton sampai 3 angka di belakang koma)
L = jarak (bentang) antara dua garis perletakan (mm)
b = lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm)
h = lebar tampang lintang patah arah vertikal (mm)
a = jarak rata-rata antara tampang lintang patah dan tumpuan luar yang terdekat, diukur pada 4 tempat pada sudut dari bentang (mm)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  penelitian  yang  telah  diakukan didapatkan  hasil  berupa  data-data  kuat  tekan dan kuat lentur.

## HASIL
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium Bahan Tenknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda. Guna memperoleh hasil penelitian yang  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan, diperlukan proses perencanaan dan pelaksanan pekerjaan yang baik dan benar.
Tabel 1. Hasil pengujian karakteristik semen pcc merk tonasa No. Karakteristik Hasil 1. Berat Jenis Semen 3,012 2. Konsistensi Normal 24,1 % 3. Setting Time Pengikatan Awal 47,3 Menit Pengikatan Akhir 135 Menit

## Perbandingan Serat Abaka (Musa Textillis Nee) Dan Serat Sabut Kelapa Sebagai
Bahan Tambah Terhadap Campuran Beton
Lina Halim Rachman 1* ,SSN. Banjarsanti 2 , Yudi Pranoto 3 117
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang telah  dilakukan  terhadap  semen  PCC  merk Tonasa,  menunjukkan  bahwa  semen  tersebut memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) yang telah ditentukan.
Tabel 2. Hasil pengujian karakteristik agregat halus (pasir palu)
No. Karakteristik Hasil 1. Bobot Isi 1,34  gr/cm3 2. Berat Jenis 2,51 3. Penyerapan 0,60% 4. Kadar Air 1,88% 5. Kadar Lumpur 3,09%

## Tabel 4.3 Hasil pengujian karakteristik agregat kasar palu (batu pecah ½)
No. Karakteristik Hasil 1. Bobot Isi 1,59   gr/cm3 2. Berat Jenis 2,63 3. Penyerapan 0,85% 4. Kadar Air 0,60% 5. Abrasi 23,21% 6. Kadar Lumpur 0,42%
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang telah  dilakukan  terhadap  agregat  halus  (Pasir Palu)  dan  Batu  Pecah  Palu  ½,  menunjukkan bahwa  kedua  bahan  tersebut  memenuhi Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  yang  telah ditentukan.
Gambar 1. Grafik kuat tekan beton variasi serat abaka berdasarkan umur beton
Gambar 4.14 Grafik kuat tekan beton variasi serat sabut kelapa berdasarkan umur beton
Gambar 3. Grafik hubungan kuat tekan karakteristik beton serat abaka dan serat sabut kelapa
Gambar 4. Grafik perbandingan kuat lentur beton serat abaka dan serat sabut kelapa

## PEMBAHASAN
Dari  penelitian  yang  telah  diakukan 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0 7 14 21 28 35 K u a t T e ka n (M P a ) Umur Beton Grafik Pengujian Kuat Tekan Beton Serat Abaka Serat Abaka 0,4% Serat Abaka 0,5% Serat Abaka 0,6% 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0 7 14 21 28 35 K u a t T e ka n (M P a ) Umur Beton Grafik Pengujian Kuat Tekan Beton Serat Sabut Kelapa Serat Sabut Kelapa 0,4% Serat Sabut Kelapa 0,5% Serat Sabut Kelapa 0,6% 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 K u a t T e ka n (M P a ) Variasi Serat % Kuat Tekan Karakteristik Variasi Serat Abaka Variasi Serat Sabut Kelapa 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 K u a t L e n tu r (M P a ) Variasi Serat % GRAFIK KUAT LENTUR BETON SERAT ABAKA DAN SERAT SABUT KELAPA Serat Abaka Serat Sabut Kelapa
didapatkan  hasil  berupa  data-data  dan  dibuat grafik dengan bahasan sebagai berikut.
Berdasarkan  Gambar  4.1  diketahui beton  dengan  variasi  Serat  Abaka  0,4%  dan 0,5%  mengalami  peningkatan  nilai  kuat  tekan beton,  tetapi  mengalami  penurunan  nilai  kuat tekan  pada  persentase  0,6%.  Sedangkan  di lihat dari Gambar 4.2 pada beton variasi Serat Sabut  Kelapa  menunjukkan  nilai  kuat  tekan beton mengalami peningkatan.
Berdasarkan  Gambar  3  diatas  dapat diketahui  bahwa  kadar  Serat  Abaka  optimum adalah 0,5% dengan nilai kuat tekan karakteristik  sebesar  26,29  MPa,  meningkat 5,5%  dari  nilai  kuat  tekan  beton  variasi  0,4% Serat Abaka, dan penurunan terjadi pada beton kadar  serat  0,6%  sebesar  18,8%  dari  beton kadar  serat  0,4%  dan  sebesar  23,04% terhadap  beton  kadar  serat  0,5%.  Nilai  kuat tekan  karakteristik  pada  variasi  Serat  Sabut Kelapa  mengalami  peningkatan,  namun  pada kadar  0,4%  dan  0,5%  nilai  kuat  tekan  lebih rendah  dari  nilai  kuat  tekan  rencana.  Kadar Serat Sabut Kelapa yang optimum adalah 0,6% dengan  nilai  kuat  tekan  karakteristik  sebesar 25,07  MPa,  meningkat  79,6%  dari  nilai  kuat tekan  beton  variasi  0,4%  Serat  Sabut  Kelapa, 59.28% dari nilai kuat tekan beton variasi 0,5% Serat Sabut Kelapa.
Berdasarkan  Gambar  4  diketahui bahwa  beton  dengan  variasi  Serat  Abaka mengalami  peningkatan  seiring  penambahan kadar  serat    dengan  nilai  kuat  lentur  berturut- turut  3,41  MPa,  3,68  MPa  dan  3,75  MPa. Sedangkan  beton  dengan  variasi  Serat  Sabut Kelapa mengalami penurunan nilai kuat lentur seiring penambahan kadar serat, dengan hasil nilai  kuat  lentur  berturut-turut  sebesar  3,07 MPa, 3,00 MPa dan 2,59 MPa.

## PENUTUP
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada beton dengan bahan tambah Serat Abaka dan  Serat  Sabut  Kelapa  dengan  masing- masing  persentase  0,4%,  0,5%  dan  0,6%, disimpulkan  bahwa  penambahan  Serat  Abaka pada  campuran  beton  dapat  mempengaruhi nilai  kuat  tekan  beton,  dimana  kuat  tekan maksimum  dihasilkan  pada  serat  kadar  0,5%. dan  penambahan  Serat  Abaka  memicu peningkatan nilai kuat lentur seiring penambahan  kadar  serat,  pada  presentase 0,6%.  Penambahan  Serat  Sabut  Kelapa  pada campuran  beton  dapat  mempengaruhi  nilai kuat tekan beton, dimana seiring penambahan kadar  serat  menghasilkan  kuat  tekan  yang
maksimal.  Sedangkan  terhadap  kuat  lentur, semakin  besar  kadar  serat  yang  ditambahkan membuat kuat lentur menurun
Dari  kesimpulan  disarankan  penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan  variasi  serat Abaka  dengan  persentase  yang  lebih  untuk pengujian  kuat  lentur  dan  persentase  serat yang lebih untuk pengujian kuat tekan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih sebesar-besarnya kepada Laboratorium Politeknik  Negeri  Samarinda  yang  telah memfasilitasi  tempat  dan  peralatan  guna melaksanakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2000. Pemanfaatan Kelapa di Indonesia. Jakarta, Direktorat Kredit, Bpr dan UMKM.
Committee, A., (1982). State of the Art Report in Fiber Reinforced Concrete. s.l.:Scientific Research An Academic Publisher.
Elhusna, 2011. Pengaruh Serat Sabut Kelapa Terhadap Kuat Lentur Beton Dengan Faktor Air Semen 0,5. Jurnal, Volume 3, p. 39.
Hani, S., 2018. Pengaruh Campuran Serat Pisang Terhadap Beton. Jurnal Education Building,
Volume 4 Nomor 1, p. 41.
Hintermann, M., 2005. Automotive exterior parts from natural fibres. s.l., Riko.
Purnama, D., 2011. Pengaruh Penambahan Serat Abaka Terhadap Kuat Lentur Geopolymer Mortar Berbahan Dasar Abu Terbang. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Putra, 2019. Analisa Perbandingan Limbah Serat Serabut Kelapa Dan Serat Purun Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton Fc’ 18. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
Putra, A. M., 2019. Analisa Perbandingan Limbah Serat Serabut Kelapa dan Serat Purun Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton fFc' 18. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
Standar Nasional Indonesia 03-1974-1990. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton.

## Perbandingan Serat Abaka (Musa Textillis Nee) Dan Serat Sabut Kelapa Sebagai
Bahan Tambah Terhadap Campuran Beton
Lina Halim Rachman 1* ,SSN. Banjarsanti 2 , Yudi Pranoto 3 119
Standar Nasional Indonesia 4431:2011. Metode Pengujian Kuat Lentur Beton.
Utomo, P., 2011. Pengaruh Penambahan Serat Abaka Terhadap Slump Flow dan Kuat Tekan Fly Ash-Based Geopolymer Mortar. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Zulkifly, 2013. Pengaruh Penambahan Serat Sabut
Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton Pada
Beton Normal. Jurnal Stabilita , Volume Vol. 1 No. 2 April 2013, p. 121.